# Reticulació (química)

El curat o reticulació química (en anglès:curing) és un terme de la química dels polímers i de l'enginyeria de processos que es refereix a l'enduriment del material polímer per enllaç creuat (cross-linking) de cadenes de polímers fet per additius químics, radiació ultraviolada, raigs catòdics (electron-beam processing) o la calor. De fet les cadenes d'un sol polimer reaccionen entre elles formant una sola retícula tridimensional. En el cautxú la reticulació també es diu vulcanització.

## Reticulació de resina

Malgrat la gran varietat de formulacions de resines termoestables (epoxi, vinilèster, polièster, etc.), el seu comportament reticulat és qualitativament idèntic. La viscositat de la resina cau inicialment amb l'aplicació de calor, passa per una regió de màxim flux i comença a incrementar-se amb les reaccions químiques. Aquest procés continua fins a arribar a l'estadi conegut com a gelació (gelation). Per tal d'aconseguir la vitrificació en la resina, normalment és necessari un augment de temperatura després de la gelació.

## Descripció del procés

Durant el procés, les cadenes de polímer s'uneixen per formar estructures de pes molecular a mesura que creixen per crear una gelosia que s'estén per tota la mida de la mostra. En aquesta condició, el sistema ha arribat al punt de gelació, és a dir, al punt que el sistema ha perdut la solubilitat i la seva viscositat tendeix a l'infinit. Les cadenes restants encara lliures continuaran units a la gelosia, espessint-la fins al final de la reacció química.
El procés pot requerir algun tipud d'activació, que pot ser mitjançant l'administració de calor, radiació, fluxos d'electrons o catalitzadors químics.

## Formes de monitorització

El control de la reacció és molt important, per exemple, en la producció de materials compostos on una matriu, inicialment líquida, pot haver de fluir en un motlle abans de solidificar-se. El temps disponible abans de l'inici de la solidificació és un paràmetre molt important per controlar la producció del producte.

### Anàlisi reològica

Una de les maneres de controlar el procés de guarit d'un material és mesurar la variació de les seves propietats mecàniques en el temps. Una de les propietats mecàniques que varia significativament durant el procés és el mòdul elàstic.
Per mesurar el mòdul elàstic d'un material durant la reticulació, es pot utilitzar un reòmetre. Mitjançant l'anàlisi mecànica dinàmica és possible mesurar el mòdul dinàmic (G) i els components conservadors (G ') i dissipatius (G ") corresponents. La variació dels dos components al llarg del temps és una indicació del grau de progrés de la reacció.
Tal com es mostra a la figura 2, després d'un cert temps d'inducció, els dos components comencen a créixer a velocitats diferents fins que es creuen. Aquest punt és, per a diversos autors, el punt de gel, moment en què hi ha una gelosia contínua a tot el polímer. Posteriorment, les dues velocitats disminueixen i els dos components tendeixen a un valor constant. Un cop assolit aquest valor, la reacció és completa.
grau de reticulació, $\alpha$, pot ser també definit com:
$\alpha ={\frac {G'(t)-G'_{min}}{G'_{max}-G'_{min}}}$
Va de zero (al començament de la reacció) a un (final de la reacció). El pendent de la corba canvia amb el pas del temps i té el seu màxim aproximadament al mig de la reacció.

### Anàlisi tèrmica

Si les reaccions químiques que tenen lloc al material durant la reticulació són exotèmiques, el grau de reticulació es pot correlacionar amb la calor emesa durant la reacció. Com més gran sigui el nombre d'enllaços formats, major serà la calor emesa fins que el flux de calor s'esgoti al final de la reacció. Per mesurar el flux de calor emès per un sistema d' escanejat diferencial del sistema es pot utilitzar.
Suposant que cada enllaç químic format allibera la mateixa quantitat de calor, el grau de reticulació, $\alpha$, es pot definir de la següent manera:
$\alpha ={\frac {Q}{Q_{T}}}={\frac {\int _{0}^{s}{\dot {Q}}\,dt}{\int _{0}^{s_{f}}{\dot {Q}}\,dt}}$
on $Q$ és la calor emesa fins a un cert temps $s$, ${\dot {Q}}$ és la velocitat de calor instantània i $Q_{T}$ és la calor total emesa al final del procés en un temps $s_{f}$. També en aquest cas el grau de reticulació passa de zero (quan la reacció encara no ha començat) a una (quan la reacció ha acabat). El pendent de la corba canvia amb el pas del temps i té el seu màxim aproximadament al mig de la reacció.

### Altres anàlisis
#### Anàlisi espectroscòpica

Es poden utilitzar diferents mètodes espectroscòpics per controlar el procés mitjançant la mesura de:
* El canvi en la concentració d'un reactiu present en el sistema inicial, que desapareix gradualment durant el procés de reticulació, mitjançant mesures espectroscòpiques (FTIR i Raman);
* El canvi de l'índex de refracció o la fluorescència de la resina;

#### Anàlisi d'ultrasons

Aquest mètode està relacionat amb la relació entre el canvi de les propietats del material i la forma en què es propaguen les ones ultrasòniques al seu interior.

## Vegeu també

* Cristal·lització d'enzims per entrecreuament
* Acrilonitril
* Curat per UV
* Vulcanització

## Referències

* 1 2 ; Winter, H. Henning; Chambon «Linear Viscoelasticity at the Gel Point of a Crosslinking PDMS with Imbalanced Stoichiometry». Journal of Rheology, 31, 8, 11-1987, pàg. 683–697. DOI: 10.1122/1.549955.
* ↑ ; Winter, H. Henning; Chambon «Linear Viscoelasticity at the Gel Point of a Crosslinking PDMS with Imbalanced Stoichiometry». Journal of Rheology, 31, 8, 11-1987, pàg. 683–697. DOI: 10.1122/1.549955.
* 1 2 ; Macosko Rheology : principles, measurements, and applications. VCH, 1994, p. 568. ISBN 978-0-471-18575-8.
* ↑ ; Winter, H. Henning; Chambon «Linear Viscoelasticity at the Gel Point of a Crosslinking PDMS with Imbalanced Stoichiometry». Journal of Rheology, 31, 8, 11-1987, pàg. 683–697. DOI: 10.1122/1.549955.
* 1 2 Mousseau; Colomines, Gaël; Leroy, Eric; Harkous; Deterre «The kinetic behavior of Liquid Silicone Rubber: A comparison between thermal and rheological approaches based on gel point determination». Reactive and Functional Polymers, 101, 4-2016, pàg. 20–27. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2016.01.020.
* 1 2 3 ; Lee, Sangmook; Hong «Cure kinetics and modeling the reaction of silicone rubber». Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, 1, 1-2013, pàg. 42–47. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.05.006.
* ↑ ; Lee, Sangmook; Hong «Cure kinetics and modeling the reaction of silicone rubber». Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19, 1, 1-2013, pàg. 42–47. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.05.006.

## Bibliografia

* Osswald, Tim A. Materials science of polymers for engineers. Hanser Verlag, 2003, p. 334–335. ISBN 978-1-56990-348-3.
* Glöckner, Patrick. Radiation Curing. Vincentz Network, 2009, p. 11–16. ISBN 978-3-86630-907-4.
* I. Partridge i G. Maistros, Dielectric Cure Monitoring for Process Control, Capítol 17, Vol. 5, Enciclopèdia de materials compostos (2001), Elsevier Science, Londres, pàg. 413.
* P. Ciriscioli i G. Springer, Smart Autoclave cure in Composites, (1991), Technomic Publishing, Lancaster, PA.